: HENRY LE CHATELIER — PROGRÈS RÉCENTS DE LA SIDÉRURGIE 891 
relatives à l’action des différentes scories sur les 
propriétés mécaniques du métal. 
$ 4, — Propriétés à chaud des aciers. 
L'acier possède, aux lempéralures comprises 
entre 100 et 400, des propriétés très singulières, 
sans analogies dans aucun autre métal. La ques- 
tion a élé compliquée par les affirmalions, en 
apparence contradictoires, employées pour énoncer 
ces propriélés. Tous les aciers, dit-on couramment, 
sont fragiles au bleu, c'est-à-dire vers 300°; c'est 
un fait connu de tous les praticiens. M. André Le 
Chatelier, par contre, pose en principe qu'aucun 
acier n'est fragile au-dessus de 100. Les deux 
affirmalions contraires sont exactes, mais, dans les 
deux cas, on ne donne pas le même sens au mot 
fragile. Les bons aciers cassent au bleu avec un 
travail de ruplure encore nolable, mais, par com- 
paraison avec leur résistance à la température 
ordinaire, ils sont fragiles. Les mauvais aciers, par 
contre, deviennent meilleurs par échauffement au 
bleu; par comparaison, ils ne sont pas fragiles. 
Des expériences récentes de M. Guillet® ont singu- 
lièrement éclairé et précisé ces faits. Tous les 
aciers doux, par exemple, bons ou mauvais, se 
cassent au bleu avec une dépense de travail voisine 
de 10 kilogrammètres par centimètre carré. Les 
bons aciers doux cassent à froid avec 30 kilo- 
graminètres environ el les mauvais avec moins de 
1 kilogrammètre. 
Des expériences récentes de M. Charpy? ont 
précisé une autre propriété non moins singulière 
de l'action de la chaleur sur les aciers. D'après 
d'anciennes expériences de M. André Le Chatelier, 
un acier, légèrement déformé à 300° ou déformé à 
la température ordinaire et ensuite chauffé à 300°, 
subit une altération considérable de ses propriétés 
mécaniques. M. Stead avait reconnu, d'autre part, 
un développement parfois considérable de la fragi- 
lité dans certains aciers extra-doux chauffés à 650°. 
En réalité, tout acier doux déformé à froid, puis 
chaufté entre 650 et 800°, cristallise très rapide- 
ment et devient très fragile. Cette observation de 
M. Charpy donne l'explication de bien des ruptures 
inopinées, restées jusqu'ici inexpliquées. 
$ 5, — Viscosité des aciers. 
En présence des recherches si nombreuses déjà 
faites sur les métaux, on doit, le plus souvent, se 
contenter, dans les études nouvelles, de chercher à 
préciser certaines propriétés déjà connues. M.Guil- 
let”, secrétaire de la Faculté des Sciences de Paris, 
vient cependant d'appeler l'attention sur une nou- 
1 Rev. de Métal., {. VIT, novembre 1910. 
? Rev. de Métal., t. VU, p. 654 (1910). 
3 Rev. de Métal., t. VI, p. 885 (1909). 
velle propriété des aciers, la viscosité interne, En 
étudiant des diapasons construits avec des métaux 
différents, il a observé un amortissement du mou- 
vement vibraloire très variable d'un échantillon 
de métal à un autre, et, de plus, un accroissement 
progtessif de cet amortissement au fur et à mesure 
de la vibraloire. 
prolongation du mouvement 
L’allération du métal et sa rupture sont ainsi 
reconnues el annoncées d'avance. 
L'étude de cette propriété jettera sans doute 
quelque jour sur la résistance, très inégale, aux 
efforts alternatifs des différents aciers employés à 
la fabrication des bielles et manivelles dans les ma- 
chines motrices ou des-essieux porteurs dans les 
véhicules. Wôbhler avait signalé depuis longtemps 
l'importance de l'essai des mélaux aux flexions 
alternatives. Les expériences cette 
voie n'ont pas encore conduit à des conclusions 
faites dans 
bien précises; elles sont en effet, avec les mé- 
thodes actuelles, très longues et, par suite, très 
coûteuses; aussi n'onl-elles pas été très nom- 
breuses. La méthode de M. Guillet 
d'accélérer considérablement la réalisation de ces 
expériences el peut-être d'en tirer des conséquences 
sans attendre la rupture définitive. Il suffira de 
constater une augmentation notable du coefficient 
de viscosité pour ètre certain de l’altération du 
métal. 
En tout état de cause, l'étude d'une propriété 
nouvelle d'un corps est toujours très intéressante ; 
il en découlera certainement des conséquences 
importantes, peut-être pas cependant dans la direc- 
permettra 
lion prévue au début. 
$ 6. — Quelques propriétés chimiques des aciers. 
Les ferrosiliciums, d’un usage courant dans la 
métallurgie, ont, à différentes reprises, occasionné 
des empoisonnements mortels par le dégagement 
de gaz toxiques. Entre autres, sur un bateau trans- 
portant une certaine quantité de ces alliages, cinq 
personnes couchant dans une cabine voisine des 
barils renfermant la matière périrent asphyxiées. 
Ces accidents tiennent à des dégagements d'hydro- 
gène phosphoré et arsénié, provenant d'impuretés 
des ferrosiliciums. Fait assez singulier, les alliages 
d'une teneur voisine de 50 °/, sont de beaucoup 
les plus dangereux, et leur transport a dù être 
interdit. M. Lebeau', professeur à l'Ecole de 
Pharmacie, a donné l'explication très simple de 
cette particularité. Les ferrosiliciums à 50 °/, ont la 
propriété de se pulvériser spontanément par le 
fait d'une transformalion dimorphique, et, une 
fois en poudre, ils offrent à la vapeur d'eau une 
surface d'attaque infiniment plus considérable. Les 
1 Rev. de Métal., t. NI, p. 907 (1909). 
